387 
bort vätskan, enär hon bör begagnas till de senare bark- 
ningarne. 
Andra barkningen. Lösningen frän första barknin- 
gen öses upp i kitteln och vatten tillsättes, om vätskan ej 
är tillräcklig för att täcka garnen. Häruti lägges hälften af 
den äterstäende katekun, och när den är fullständigt upp- 
löst, hälles vätskan kokande öfver garnen, som man emeller- 
tid har lagt upp uti ofvan nämnda vattentäta kar. Man 
förfar derefter p& samma sätt som under första barkningen. 
Tredje barkningen utföres säsom den andra, i det 
att äterstoden af katekun samt, om nödigt för att fä en 
tillräcklig mängd vätska, äfven vatten tillsättes. 
När garnen efter den tredje barkningen blifvit torra, 
urtvättas de väl i hafsvatten, tillsatt med 4-5 liter kalk- 
vatten, som tillagats dagen förut af kalksten, sä att kalken 
fär tid att falla till bottnen, emedan intet af densamma fär 
medfölja. Ändamälet med tvättningen är att aflägsna alla 
katekupartiklar, som möjligen kunna hafva fastnat utanpä 
träden, enär dessa kunna förorsaka att den fjerde barknin- 
gen misslyckas, och ändamälet med kalkvattnet är att fästa 
färgen *,. Garnen torkas derefter äter väl och upphängas 
färdiga att underkastas sista barkningen. 
Fjerde barkningen. För denna öses den äterstäende 
katekulagen, som tillsättes med vatten om den är otillräck- 
lig, upp i kitteln. I allmänhet beräknas 9 liter lag till ett 
garn af 90 meters längd och 300 maskors djuplek **). Till 
lösningen sättes tvä *quarts“ (2,27 liter) Stockholmstjära och 
lika sä mycket stenkolstjära för hvarje garn af nyss nämnda 
dimensioner. När vätskan börjar koka, minskas päfyrningen 
under kitteln, sä& att den blott smäkokar under behandlin- 
gen, under hvilken vätskan oafbrutet mäste omröras, enär 
de första garnen eljest skulle taga all tjäran till sig. 
*, Härtill begagnas i Förenta Staterna ett bad af dubbelt kromsyradt 
kali (F. H. Storer). 
**) Vigten af. det obarkade garnet utgör antagligen 55—60 kilogram. 
